( 17 ) 

 de son couvercle. Le tout était disposé dans un autre creuset rempli de 

 charbon de sucre en poudre. Nous avons chauffe dans notre four élec- 

 trique pendant dix minutes avec un courant de 3oo ampères et 5o volts. 

 Après l'expérience, le métal est réuni en un seul culot; il n'a pas changé 

 sensiblement de poids. Le lingot ainsi obtenu est malléable et se lime 

 avec facilité. 



» On mélange o,42o5 de cette limaille de rhodium avec du chlorure de 

 sodium fondu et l'on traite au rouge par un courant de chlore pendant une 

 heure et demie. Le contenu de la nacelle est repris par l'eau et le liquide 

 jeté sur un filtre taré. Le résidu pèse 0,006, ce qui correspond à 1,42 

 pour 100 de carbone. 



M Ce carbone, très divisé, est d'un noir brillant, et, après destruction 

 du fdtre par l'acide azotique fumant, il a été transformé, par un mélange 

 de chlorate de potassium et d'acide nitrique, en oxyde graphitique facile à 

 caractériser. 



» Dans une deuxième expérience, le même métal, déjà carburé, a été 

 refondu dans les mêmes conditions, mais avec un courant plus intense 

 (910 ampères et 5o volts; cinq minutes de chauffe). 



» Le nouveau culot présente encore une certaine malléabilité, et il peut 

 se limer; mais il s'écrase sous le marteau, ce qui tient aux nombreux 

 cristaux de graphite qu'il renferme. 



» Le carbone a été dosé, mais il est inégalement réparti dans la masse et ne se 

 rencontre que sous forme de graphite. Nous avons obtenu les chiffres suivants : 



1. 2. 3. 



Graphite pour 100 2,72 4>37 7,38 



» Iridium. — ■ L'iridium a été chauffé dans les mêmes conditions, et 

 dans la première exjiérience, avec un courant de 5o volts et 3oo ampères, 

 nous avons obtenu un métal bien fondu, recouvert d'une couche de 

 cristaux brillants de graphite. Le métal était malléable et se limait très 

 bien. 



» Le dosage du carbone a été fait par la même méthode que pour le rhodium; il 

 nous a donné : 



1. 2. 



Graphite pour 100, o,63 o,84 



» L'iridium a été chauffé de nouveau avec un courant de 900 ampères 

 et 5o volts; les qualités du métal sont restées les mêmes. Ce dernier ne 



C. R., 18^6, 2" Semestre. (T. CXXIII, ^" 1.) 3 



